115 



II. Eigene experimentelle Untersuchungen. 



Gewöhnliche rote Backsteine, welche auf einer 

 Dampf-Ziegelei in Lohbrügge bei Bergedorf in der Nähe 

 Hamburgs hergestellt werden, zeigen vor ihrer Ver- 

 wendung zu Bauzwecken sehr selten Ausscheidungen 

 von löslichen Salzen, obgleich sie während des Lagerns 

 beständig den atmosphärischen Niederschlägen ausgesetzt 

 sind. Geringe Ablagerungen, welche zuweilen auf der 

 Oberfläche einzelner Ziegel als äusserst dünne Schicht 

 beobachtet werden, bestehen aus schwefelsaurem Kalk. 

 Auswitterungen treten jedoch mit grosser Regelmässig- 

 keit und oft in bedeutender Stärke auf, sobald diese 

 Steine vermauert w^orden sind. So wird eine Garten- 

 mauer, zu welcher genannte Steine Verwendung fanden, 

 regelmässig im Frühjahr bei eintretender Trockenheit 

 von einer mehrere Millimeter starken weissgefärbten 

 Auswitterungsschicht bedeckt. Diese Ausblühung ist 

 von lockerer, mehliger Beschaffenheit und in Wasser 

 ausserordentUch leicht löslich. Eine qualitative Unter- 

 suchung ergab das Vorwiegen von AlkaHsulfat. Ausser- 

 dem ist nur noch Gyps in geringer Menge vorhanden. 

 Es wurde von dieser Auswitterung eine quantitative 

 Analyse ausgeführt. 



1. Unlösliches: 4;,3695 g einer Durchschnittsprobe der bei 110** C 

 getrockneten Substanz ergab nach Auskochen mit destilhertem 

 Wasser 0,044; g := 1,01° Rückstand (als Ziegelstaub zu 

 erkennen). 



2. Schwefelsäure: Das vorher erhaltene Filtrat wurde auf 

 500 cbcm aufgefüllt. Hiervon wurden 50 cbcm mit Salzsäure 

 und Chlorbarium versetzt. Es wurde erhalten 0,616 g BaSO^, 

 ^ 48,39% SO3. 



3. Kalk: 100 cbcm derselben Lösung mit Ammoniak und Am- 

 moniumoxalat versetzt, nach 24t Stunden filtriert ergab nach 

 starkem Glühen des Rückstandes 0,003 g = 0,357o CaO. 



4. Alkalisulfat: Das Filtrat der vorhergehenden Bestimmung 

 wurde eingedampft, mit wenig Schwefelsäure abgeraucht und 

 geglüht. Der Rückstand wurde in Wasser gelöst, filtriert, 

 nochmals eingedampft und bis zu konstantem Gewicht ge- 

 glüht. Es wurde erhalten 0,856 g Glührückstand = 97,94% 

 Alkalisulfat. 



Die wirkliche Zusammensetzung der Auswitterung 

 lässt sich aus diesen Resultaten berechnen. Der Kalk 

 muss an Schwefelsäure gebunden angenommen werden. 

 Die jeweiligen Mengen von Natrium- und Kaliumsulfat 

 wurden nach der Methode der indirekten Analyse fest- 



